6 K. F. Slotte. 



wo o die Poissoii'sche Constante bedeutet, erhält man dann flu' Silber bei die- 

 ser Temperatur 



ff = 0,362. 



Als mittlerer Werth des linearen Ausdehnungscoefficienten des Silberdrah- 

 tes zwischen 20" und 90" ergab sich 0,000019. Auch die speciftsche Wärme 

 des Drahtes wurde bestimmt; drei nach der Mischungsmethode ausgeführte Ver- 

 suche gaben als Mittel 0,0583. Die Bestimmungen der beiden letztgenannten 

 Grössen hatten niu' zum Zweck, die im Folgenden angewandten Werthe dieser 

 Grössen zu controliren. 



Platindraht. 



Auch dieser Diaht wurde vor den Beobachtungen gut geglüht. Ein nach- 

 her abgeschnittenes Stück des benutzten Drahtes wog in der Luft 10,94f30 g 

 und in Wasser von 14,2"' C. 10,4344 g. Das reducirte specifische Gewicht 

 ist somit 21,3561, und da die Länge des Drahtstückes 1042,75 mm Avar, so 

 ergiebt sich :rr- = 0,49149 mm-. 



Die Länge des Drahtes bei der Bestimmung des Elasticitätsmoduls war 

 1052,65 mm. Man erhält somit 



_ 1052,65 -j) _ 2141,75 

 ^ " 0,49149 ~s "" l 



Vor den Dehnungsversuchen war der Draht wälu'end einiger Tage einer 

 dauernden Belastung von 6 bis 8 kg ausgesetzt. Dennoch konnte bei den 

 darauf folgenden Beobachtungen eine deutliche, wenn auch kleine Abnahme 

 der Werthe von X wahrgenommen werden. Ich habe jedoch die ersten Beobach- 

 tungen nicht ganz verwerfen wollen, weil die Curve, welche die Resultate 

 sämmtlicher Beobachtungen darstellt, viel regelmässiger verläuft als die Curve, 

 die man mit den letzten Beobachtungen allein bekommt, sondern ich theile in 

 der untenstehenden Tabelle, nebst den Resultaten der letzten Beobachtungsreihe, 

 welche jedenfalls als die sichersten anzusehen sind, auch die Werthe mit, 

 welche sich als Mittel aus allen Beobachtungen ergeben; diese Zahlen sind in 

 der Tabelle in Klammern eingeschlossen. 



T. XXIX. 



